( 1299 ) 

 logne effectuée sur le soufre. Le dispositif dont j'ai fait usage ressemble 

 beaucoup à celui que j'ai utilisé dans le cas du phosphore, avec celte diffé- 

 rence que, la durée de la solidification du soufre étant beaucoup plus grande, 

 dans les mêmes conditionsde température, il a suffi d'employer im chrono- 

 mètre à pointage pour déterminer les durées avec une approximation conve- 

 nable. Dans toutes ces expériences, en vue d'obtenir des résultats compa- 

 rables, je me suis servi d'une variété de soufre bien déterminée : j'ai 

 employé du soufre octaédrique cristallisé par évaporation d'une solution dans 

 le sulfure de carbone. J'ai pulvérisé les cristaux et je les ai chauffés à 93°, 

 pendant vingt-quatre heures, pour leur enlever les dernières traces de sul- 

 fure de carbone, dont la présence eût modifié les résultats. 



» J'ai introduit ce soufre dans des tubes en U, dont le diamètre ne dé- 

 passait pas 2™™, en ayant soin d'enlever les parcelles de soufre solide adhé- 

 rentes aux parois du tube au-dessus du niveau où devait arriver le soufre 

 fondu ; on évite ainsi leur chute accidentelle dans le liquide surfondu avant 

 l'époque assignée à l'expérience. 



)i I^e problème est plus complexe dans le cas du soufre que dans celui 

 du phosphore : j'ai montré, en effet, depuis longtemps, que, suivant la 

 forme cristalline de la parcelle du soufre qu'on introduit dans le soufre sur- 

 fondu, on peut obtenir, soit des prismes obliques à base rhombe, soit des 

 octaèdres droits à base rectangulaire. Il y aura donc lieu de considérer : 

 1° le cas où l'on fait naître des prismes; 2° celui où l'on provoque la for- 

 mation des octaèdres ; il y a de plus un troisième cas comprenant l'élude 

 du développement d'une nouvelle variété cristalline de soufre, que j'ai dé- 

 couverte en me servant, comme moyen d'investigation, de la durée d'ac- 

 croissement des cristaux dans le liquide surfondu. 



M I. Durée de la solidification des prismes. — 1° Supposons que dans un 

 tube, à la surface duquel sont gravés des traits équidistants, on ait fondu le 

 soufre eu le maintenant dans un bain de température constante T pendant 

 un temps 7, puis qu'on le retire de ce bain pour l'immerger dans un autre 

 dont la tempénituie soit t, inférieure au point de fusion du soufre : le 

 liquide restera surfondu. Après l'avoir maintenu en cet état pendant un temps 

 t', vient-on à y semer un cristal prismatique, dès qu'il touche la surface du 

 liquide, il se développe de manière à en envahir peu à peu toute la masse. 

 On reconnaît que la région solidifiée augmente de longueurs égales pendant 

 des temps égaux. En réalisant la même expérience sur un nouveau tube 

 dont le diamètre ne dépasse pas 2""", les valeurs de T, t, t, -r' étant les 

 mêmes, on trouve même durée d'allongement des cristaux pour l'unité de 

 longueur : c'est donc une coiislanle. 



